CLINOCIILORE 
379 
CLINOCIILORE 
(Mg Fe)"AP SF 0*'' 
Monocliniqiie ; 
b-.h = 1000 : 1972, I l D= 866,025 
500,00. 
Angle plan de p = 120". 
\a\h\c = 0,57735 : 1 : 2, 2772 (Kokscharoff)” 
L .^^g9o4Q-_ 
lormes observées. — Dans les g-isements français, je n’ai jamais 
observe aucune forme autre que des lames hexagonales. 
Mades. — Voir page 376. 
Faciès des cristaiix. — Les lames de clinochlore des gisements 
b'aneais sont le plus souvent empilées les unes sur les autres et ne 
présentent généralement aucun contour géométrique. 
Clivages. — (divage p (001) parlait. Les lames de clivage sont flexibles, 
niais non élastiques. Figures de choc et de pression comme pour les 
micas. 
C^igures de corrosion. — M. Tsebermak a montré que les figures de 
ooirosion déterminées sur la base sont de deu.x ordres ; les premières, 
n symétrie monoclinique, ont la forme de triangles équilatéraux dont 
1 angle dirigé en avant (dans le sens de a) est à angles vifs, alors que 
Os deux autres sont arrondis; les secondes n’ont qu’un angle arrondi , 
t>»ntot à droite, tantôt à gauche. Cette observation conduit à penser 
que le réseau élémentaire du minéral est peut-être triclinique. 
Dureté. — 2 à 2,5. 
Densite. — 2,65 à 2,78; 2,687 (c. de Cbanrousse), 2,715 (leucbten- 
“orgite d’Arnave). 
Coloration et éclat. — Vert foncé, vert olive, rarement jaune pâle, 
Ose ou incolore (leuebtenbergite). Poussière d’un blanc verdâtre ou 
blanche. 
kclat nacré sur le plan de clivage. Translucide ou transparent. 
Di opriétés optiques. — Plan des axes optiques généralement parai- 
